der Ursache des Erhiirtens der Mörtel heim Altern. 231 



säure nicht blos in Gasform, sondern auch mittelst Wasser zugeführt 

 wurde, woraus er sie immer bis zur vollkommenen Sättigung auf- 

 nimmt. 



Diese Umstände waren nun bei meinem Mörtel gewiss auch vor- 

 handen, denn, wie schon erwähnt, stammte er aus der oberen 

 Decke eines Verkaufsgewölbos, wo also gewiss immer eine nicht 

 unbeträchtliche Menge von Feuchtigkeit in der Luft vorhanden war, 

 wodurch die Kohlensäure diesem Mörtel in sehr reichlichem Masse 

 zugeführt werden konnte. 



Ich glaube dennoch annehmen zu können, dass die von Fuchs 

 in der ersten Abtheilung ausgesprochene Vermuthung , dass es 

 nur die feuchte Luft ist, durch welche der Kalk beim 

 Liegen an der Luft vollkommen in neutralen koh lensauren 

 Kalk verwand elt werde, durch meine Untersuchung eine neue 

 Beweisstütze erlangt hat. 



Jedesfalls aber ist dadurch widerlegt, dass diese völlige Um- 

 wandlung in neutralen kohlensauren Kalk, wie aus den Versuchen 

 John's und Vicat's hervorzugehen scheint, und wie auch Fuchs 

 in der zweiten Abtheilung seiner (oben genannten) Abhandlung über 

 Kalk und Mörtel sagt, äusserst langsam vor sich geht. 



Was die lösliche Kieselsäure im Mörtel anbelangt, so ist die Ent- 

 stehung dieser bereits von Petzhold und Schrötter völlig in's 

 Klare gebracht worden. Man weiss auch, dass man ihrer Bildung 

 nur einen untergeordneten Werth beim Erhärten des Mörtels durchs 

 Altein beilegen kann, indem viele alte felsenfeste Gemäuer mit Mörtel 

 gebaut sind , deren Sand Kalksand ist. 



So fand ich, dass der Mörtel der sehr alten und festen Mauern 

 der Buinen Bauhenstein, Bauheneck und Merkenstein in 

 der Nähe von Baden mit Dolomitsand bereitet wurde und Kiesel- 

 säure nur in höchst geringer Menge enthält. 



Beachtenswerth ist indess der Umstand, dass die meisten der 

 bis jetzt bekannten Mörtelanalysen einen gewissen regelmässigen 

 Zusammenhang ihres Alters mit der Menge der darin vorhandenen 

 löslichen Kieselsäure, nicht verkennen lassen. Indess machen die 

 Unreinheit der Materiale und die verschiedenen Umstände, die 

 beim Altern obwalteten, alle Schlüsse unsicher. Es muss daher die 

 Aufklärung dieses Verhältnisses einer eigenen mit reinem Quarz und 

 Kalk vorgenommenen Untersuchung überlassen werden. 



